前言 地基与基础分部工程施工阶段 , 受施工条件及施工 工期相对较短所限 , 一般未配备或设置专 门的标准养护 室或配置标准养护设施 , 混凝 土试 块经常出现强度不合 格或无效的情况 , 不能够可靠反映商品混凝 土的真实质 量, 会直接影响到工程施工质量的验收。 出现此类情况 , 实 际施工中就 应该 采取破损或非破 损的混凝 土强度检测方法来重新评定或判定混凝 土真实 质量状况 。 其中钻芯取样法作为一种轻微破损检测方法, 因其能直接反映检测龄期的混凝土试样 实际强度, 被广 泛使 用。 本文 主要就钻 芯取样法在混凝土标准养护试块 强度不合格情况中的实际应用进行探讨。 1 混凝土标准养护试块的留置意义 诸多地基处理分项工程, 根据规范要求, 仅制作混凝 土标准养护试块 ( 见 《 建筑地基处理技术规范》 JGJ 79. 2002 第9. 3. 2. 条) , 其制作意义为首先是评价当批次或按 规范规定浇灌量 的混凝 土质量, 其次参与评定所采用混 凝土的配合比正确合理性, 即是否达到强度设计要求 。 2 求产生原 因及应对措施 混凝土标准养护试块强度未达到要 2. 1选取制件混凝土不具有代表性 首车混凝土为调试阶段, 如果用首车混凝土制作出 来 的混凝土试件, 有可能出现强度不合格, 而现场施工 的 混凝土强度满足要求; 应对措施 : 在以后 的混凝 土试件制作过程 中在把混 凝 土调 试好之后再进行混凝 土试件 的制作, 以达 到和现 场结构物强度相一致。 2. 2试件制作不规范 制作混凝 土试件 的人 员为劳务人 员, 标准养护试件 制作 的重要性认识不够, 责任心不够 ; 应对措施: 服从监理管理, 从思想上深刻认识工程 质量 的重要性 , 提高工作责任心。 并以对 试验工作出清 除 出场 的决定。 我们在进行 自我批 评的同时, 为保证混凝土 试块强度能反映混凝 土的真实强度质量, 不出现 类似错 误, 我们决定以后的试块均由我项 目部试验员或劳务、 分 包单位专职实验员完成, 且保证试块的整个制作过程及 养护条件均按规范要求进行。 2. 3前期养护不及时 在混凝土试件制作完成后, 混凝土达 到终凝后没有 在试件上, 养护不及时, 在拆模后不能及时的将混凝 土试 件送到养护室养护, 部分试块失水严重, 在中间间隔的时 间也未进行湿润养护, 混凝土的水化热时未能及时排除 20 14 V 01. 9 Z 1 程亮 :浅谈 混凝 土标准养护试 块强度 不合格 的处理方法 2O 14 第9卷 增刊 内部热量 , 而产生中部应 力集中区, 强度产生下 降现象, 同时出现部分强度合格, 部分强度不合格或强度偏差过大 导致现象: 应对措施 : 在以后的混凝土试件制作 中, 在混凝土达 到终 凝后及时对试件进 行覆 盖湿润 土工布进行 养护, 在 24小时后及 时拆模并及时全部送往 标准养护室 , 满足混 凝土水化热反应的需要。 3 处置依据及处理思路 混凝土标准养护试块检验不合格的 若送检试样接到混凝土标准养护试块 出现 不合格通 知后, 必须分情况进行区别处理 , 妥善处置混凝 土标准养 护试块强度不合格问题, 以保证验收工作的顺利进行。 3. 1凝 土强度评定合格 混凝土标准养护试块不合格所代表 的当批次混凝土 混凝土标准养护试块不合格,同批次混 质量存疑 , 标准养护条件优于施 工环境 , 其强度不合格因 及时 进行复查 , 其重要 处理依 据为 《 建 筑地基 基础工程 施工质量验收规范》 GB 50202— 2002中8. 0. 5条 中有关混凝 土试件强度评定不合格或存疑 的处理方法 :“混凝土试件 强度评定不合格或对试件的代表性有怀疑时, 应 采用钻芯 取样” 。 而针对具体 的取样数 量 , 相关规 范无 明确 规定 。 一 般可采用从所代表桩身抽取桩芯送检的方法, 现场协商 确定取样数量。 依据 《 钻芯法检测混凝土强度技术规程》 (CE CS03. 2007) 给出取芯试样的混凝土强度推定值, 作 为评价依据。 如果出现推定值不满足设计强度要求的, 视 情况可与监理 、 建设单位协商扩大数量重新抽芯, 作为判 定依据 。 同时, 应及时进行同一批次混凝土 (相同混凝 土 配合 比) 的强度评定, 根据 《 混凝土强度检验评定标准》 (G B/ T 50107. 2010) 得出同一批次混凝土的评定结果, 及时将检测结果及评定情况反馈给原设计单位取得处理 意见, 制定解决方案执行。 3. 2土强度评定合格 其 混 凝 土 标 准 养护 试 块 取 芯送 检 的流 程 与 情 况 混凝土标准养护试块无效,同批次混凝 1一 致 , 但 应注 意 依 据 《 混凝 土强 度 检 验 评 定 标 准 》 (GBT501 07. 2010) 4. 3节 “ 当一组试件 中强度的最大值和 最小值与 中间值之差均超过中间值的15%时, 该组试件 的 强度不应作为评定的依据” 的规定进行判定。 3. 3同批次混凝土强度评定不合格 当同批次混凝土强度评定不合格时, 应对本 批次的 混凝土进行钻芯取样 , 依据 《 钻芯法检测混凝土强度技术 规程 》(CE CS03. 2007) 3. 2节其 “ 标准芯样试件的最小样 本 数量应不 小于15个, 小直径芯样 的样本数量 应适 当增 加 ” , 尚宜满足推定 区间的有关要求 。 具体取样数量可根 据现场情况, 与有关单位协商确定。 4其他应当注意的问题 当批次的钻芯检测结果仅为检测龄期的强度推定 值 , 不能够等 同于标准养护28d龄期 的混凝土强度评定结 果, 仅作为处理参考依据提 交给原设计单位 , 依据 《 建筑 工程施工 质量验 收统一标准》(GB 50300- - 2001 )5. 0. 5、 5. 0. 6条 中有关当建筑工程质量不符合要求时的一般规定, 制定处理 意见或做出判 定, 根 据处理意见再进行下一步 的施 工处理 。 5结论 针对工程 出现 的实际问题, 首先应在严格的制度约束 下, 规范施 工各流程, 加 强质量 检验控制, 坚决杜 绝人为 缺 陷或者失误的发生 , 保证工程质量。 具体 问题 , 具体分 析, 加强对规范 、 规程 的理解运用, 熟悉和掌握本专业设 计、 施工及 检测规 范、 标准 , 才能制订 出合理 、 行之有效 的综合处理措施。 参考文献 [1] 《 建筑地基处理技术规范》(JGJ 79— 2002) . 【 2] 《 建筑地基基础工程 施工质量验 收规范》(GB 50202— 2002) . [3] 《 钻芯法检测混凝土强度技术规程 》(CECS03-2007) . [4] 《 混凝土强度检验评定标准》(GB/ T_ 50107— 201 0) . 2O14 第9卷 增刊 工程施工 20 14 V o 1. 9 Z 1 《 建筑 工 程 施 工 质量 验 收 统一 标 准》 ( GB 50300— 20 01) . [5]李伟 文, 冷发光 . 关于混凝 土钻芯取样法 有关标准讨 论. 混凝 土, 2003年, 第6期 ( 总第1 64期) . [6]马宏韬 , 于长青. 用钻芯取 样法检测混凝 土强度的体 会. 电大理工, 2006年8 月, 第3 期 总第228 期. [7]李伟 文, 冷发 光. 关 于混凝 土钻芯取样法有关标准讨 论. 混凝土, 2003年, 第6期 (总第1 64期) Substand ard Tr eatm ent of U nqualif i ed T esting C H E N G L iang ’ ( 1. College of Const ruction Engineering, Jilin Uni versit y, Changchu n 130026; 2. B eij ing Geo— engineering Company,B eij ing 100143) A bstr act: D uring the stage of foundati on constructi on, sometim es there w ill be som e unqualif i ed concrete blocks. T he paper prov ides a m etho d for dealing them in this situation. T e st and ev aluati on concrete compressio n real streng th can use core dril ling m etho d w hich is a comm only slightly damaged detection method used in p ractic e. K eyw or ds: C oncrete block ; C ore drilling method ;S trength evaluation :slight damage detection (上接第154页) W ork ing Perform ance of C omp osite Supp or ting Str uctur e of Scatter ed R ow P i l es in Soi l N ailing W all P it-p rotection WANG X iaojie, WANG Guihe, SHEN Yuanhong (B eij ing Geo-engineering Company, B eijing 100143) A bstra ct : It is becom ing deeper and larg er f o r fo undation pit engineering . In coastal areas, because of poor soil conditions, soils are mo stly miscellaneous and muddy soil, and thick— l ayered clay at the bottom. T herefore, foundation pit engineering is facing greater challenges. A t present, pile anchor and soi l nailing supporting are w idely used in foundation pit engineer i ng , and it is perfect and mature. C ombing pile anchor and soil nailing , bending -resistance of pile anchor and shear-resistance of soil nail are fully used, and the co st is reduced. T he scattered row piles in soil nai ling w all pit— protection hav e som e successf u l cases in eng ineer i ng practice, but not w idely used, and it requires f u r t her research. T he paper studied inner force calculation o f the composite support, soil arch analy sis and design m ethod by theoretical analy sis and numerical simulation, based on a project, and proves rationality of the structure. K eyw or ds:S cattered R ow P il es in S oil N ailing W all P i t— pro tection ; So il arching effect; D e flectio n c on sistenc y